PLO 5i3 



I. Traîlement de la galène avec addition de fer métallique. 

 A) Fonte au fourneau à manche. 



On peut employer, pour pratiquer ce procédé , du char- 

 bon de bois ou du coke; mais il paroit, d'après des essais 

 comparatifs trés-concluans, faits dans la Silésie prussienne, 

 que le cohe est le combustible le plus avantageux, et qu'il a 

 une supériorité marquée sur le charbon de bois, en ce qu'il 

 fait rendre plus de plomb au même minerai, principalement 

 lorsque celui-ci est riche et bien séparé de sa gangue. 



On a aussi essayé l'emploi de la houille brute (non carbo- 

 nisée) dans le fourneau à manche peu élevé, qui a été re- 

 connu être le plus avantageux pour le traitement de la galène 

 avec addition de grenailles de fonte. L'opération réussissoit 

 très-bien, mais on obtenoit moins de plomb qu'avec le coke, 

 et l'on a dû s'en tenir à l'usage de celui-ci. 



Il y a cependant des exemples de l'emploi de l'un et de 

 l'autre de ces combustibles. 



a) Fonte au charbon de bois. 



Au Harz, dans les fonderies de Clausthal et autres, on 

 traite avec le charbon de bois, et dans des fourneaux élevés , 

 munis de deux ou même de trois tuyères, des minerais qui 

 contiennent au plus 40 p. y(, de plomb, et en outre du cuivre 

 qu'on ne veut pas laisser perdre. On ne cherche pas, par la 

 fonte à combiner la totalité du soufre contenu avec le fer; 

 et comme il ne convient pas au traitement subséquent des 

 mattes pour cuivre, d'y introduire beaucoup de ferj on en 

 ajoute le moins qu'il est possible. 



La quantité de fonte en grenailles que l'on met dans les 

 lits de fusion, se règle sur la quantité de soufre que l'on sup- 

 pose dans le minerai : dans un lit formé de 8690 livres de ce 

 minerai, on admet qu'il y a 3io livres de soufre à absorber, 

 et l'on mêle 4 quintaux de fonte de fer en grains. Les mattes 

 qui proviennent de la fusion, sont grillées et refondues avec 

 du schlich qui contient 3o p. "/, de plomb. Le produit de ces 

 fontes consiste en plomb et mattes : le premier est mis à 

 part pour être passé à la coupellation , et les mattes sont en- 

 core refondues après grillage, jusqu'à ce qu'enfin on par- 

 41. 33 



